BIHANG TILL K. SV. VET.-AKAl). IIANDL. BAND 9. X:0 1. 263 



(Iraffcs den cfcuerclle slutniiifj'. at olivin i sin almiudelio-hed 

 kan konstituercs i smeltcmasser selv ved teminelig stor CaO- 

 gehalr, naar der er lidet KoOj forhaauden. — 1 slag no. 60, med 

 1.2 2 CaO : 1 VvO (hvor RO bcstaar af omtrent lige meget MgO 

 cg MnO, desuden lidt FeO), har paa enkelte steder olivin, paa 

 undre steder derimod melilith, krjstalliseret ud. Efter vor serie 

 skulde egentlig kun det sidstnaevute mineral formodes; grunden 

 til, at dog ikke melilith, men derimod olivin spiller den mest 

 fremtra^deude rolle, maa bero paa, at slaggen kun holder meget 

 lidet, nemlig kun (ca.) 3.5 % AL.Oj. — De tre slagger no. 58, 59 

 og 34, med resp. 9. dt, 9.8f) og 8.92 % AUO3 og 1 RO : I.12, I.04 

 cg 1.03 CaO, förer olivin') o: dette mineral krystalliserer ud i 

 saa kalkrisje sla^o-er som ved forhold 1 RO : ca. l.io CaO, selv 

 om smeltemasserne holder saa meget ALOj som 9 — 10 %. — 

 \'i vil specielt gjöre opm^erksom paa, at det olivin-mineral, som 

 Ibrst har dannet sig i slag no. 40, (med l.Of) CaO : 1 RO 

 og 3.6 9 % Al.i0.j) ifölge vinkelvserdierne maa staa ren Mg^ SiO^ 

 meget nter (se pag. 72). I slag no. 41 (med 0.86 CaO : 1 RO 

 og 4.4 8 % AloOg) synes der paa enkelte steder, efter at oli- 

 vinen var faerdig, at have krystalliseret ud lidt melilith. 



I slaggerne fra Luisenthal (med l.io — 1.18 eller I.39 — 1.40 

 CaO : 1 RO, eftersom BaO regnes sammen med MgO, MnO og 

 FeO eller sammen med CaO, — og med ca. 3 — 5 Vo AUOg) op- 

 traeder der undertiden ved siden af melilith-mineralet lidt olivin, 

 i smaa mikrolither (se f. ex. lig. 31, tilhöjre); melilithen viser 

 sig i store individer, spiller den dominerende rolle og har an- 

 tagelig först krystalliseret ud (derved fortrinsvis lagt beslag 

 paa CaO, saa MgO- og ]\InO-gehalten er steget i moderluden). 



— I prjeparater af slaggerne fra Mägdesprung (med l.i 4, l.i 9, 

 1.40, 1.48 CaO : 1 RO og med 5 — 10 % AUOg) iagttages kun 

 melilith, ikke spor af olivin. Derimod ligger hist og her i 

 slag no. 103 (med I.34 CaO : 1 RO og med 5.95 % Al.^Og) 

 mellem det tetragonale(?) minerals staenger lidt tvivlsomt olivin. 



— I no. 89 (med l.i 2 CaO : 1 RO og med 29.3 1 % AI2O3) har 



') No. 59 i temmelig store og ganske vel udvikledc krystaller, de to 

 andre i tydelic^e mikrolither (som paa fig. 26 angivet), undertiden 

 desuden i nogenlunde fåordige krystaller. — No. 59 holder desuden 

 lidt spinel, CaS og temmelig meget glas, no. 58 derimod, som udkry- 

 stalliseret efter olivin, nogle smaa individer af et mineral, som har 

 stor lighed med det i no. 10.3 og 104 optra;dende, og som derfor ri- 

 meligvis er et melilith-miiieral. 



